Kelhofer, Haftfestigkeitsversuche kupferhaltiger Bekämpfuiigsmittel. 7 



Aminonnitrat, sowie in zweiter Linie die Kohlensäure an diesem 

 Lösungsprozess beteiligt sein, ^) unterwarf ich zunächst diese beiden 

 Agentien einer eingehenden Prüfung, deren Ergebnisse zu einer 

 Bestätigung der letzterer zu Grunde gelegten Annahme führten und 

 im weiteren mit aller Deutlichkeit dartaten, dass die lösende Wir- 

 kung sowohl des Ammonnitrates als auch der Kohlensäure 

 auf den mit 2 kg Kupfervitriol und 2,4 kg Soda erzeugten Burgunder- 

 brüheniederschlag eine grössere war als auf den mit 2 kg Kupfer- 

 vitriol und 2 kg Kalk erhaltenen Bordeauxbiniheniederschlag. 



Die Versuche wurden in der Weise angestellt, dass ich von den 

 in verschiedener Art hergestellten Brühen bestimmte Mengen, und 

 zwar bei den Versuchen mit Ammonnitrat je 272, bei denjenigen mit 

 Kohlensäure je 5 cm^ der vorher auf das Doppelte verdünnten Brühen, 

 entsprechend 25 bezw. 50 mg Kupfervitriol, auf vorher gründlich 

 gereinigte Glasplatten (9/12 cm) gleichmässig auftrug, während 24 

 Stunden gut antrocknen Hess und die Platten nachher eine bestimmte 

 Zeit lang in die betreffende Lösung hineinstellte. Nach stattgefundener 

 Einwirkung wurden die Platten auf einem Gestell abtropfen gelassen, 

 der Kupferbelag in Salzsäure gelöst und das Kupfer bestimmt. Die 

 folgenden beiden Tabellen geben über das in Lösung gegangene, 

 bezw. haften gebliebene Kupfer Aufschluss. 



I, A m m o n n i t r a t r e i h e : ^) 



(Platten 9/12 cm, mit 2,5 cm^ doppelt verdünnter Brühe be- 

 strichen, 24 Stunden antrocknen gelassen, 10 Minuten in destilliertes 

 Wasser und hierauf während 4 Tagen in je 1 1 0.02 '\q ige Ammon- 

 nitratlösung gestellt.) 



') Nach einer Zusaminen.stellun^ von J. König (Chemie der niensclüichen 

 Nahrungs- und Genussmittel, II. Bd., Seite 1141) wurde von verschiedenen 

 Forschern im Maxiraum gefunden 0,016 g Salpetersäure und 0,031 g Ammoniak 

 im Liter. E. Reichardt (Arch. Pharm. 206, Seite 1931 fand ferner in 1 Liter 

 Regenvvasser 4,47 cc =^ 0,0088 g Kohlensäure. 



-) Die verschiedenen Ammonsalze scheinen sich bezüglich ihrer lösenden 

 Wirkung auf den Kupferniedersciüag niclit ganz gleich zu verhalten. Es geht 

 dies aus einem vergleichenden Versuch mit Lösungen aequivalenter Mengen 

 Ammonnitrat und Ammonchlorid hervor. Dieselben enthielten 0,2 g salpeter- 

 saures bezw. 0,134 g salzsaures Ammoniak im Liter. In je 3 V2 Liter dieser 

 Lösungen wurden während 4 Tagen je 2 Platten (13/18 cm; gestellt, naclidem 

 man dieselben vorher mit je 2,5 cc unverdünnter Bordeauxbrühe (2 g K. V- 

 und 1 g Kalk in lUO cc) bestrichen und während 24 Std. antrocknen gelassen 

 hatte. Die Bespritzung der auf der Platte ungelöst gebliebenen Kupfermenge 

 ergab für Ammonnitrat eine Haftfestigkeit von 75,6 7,., für Ammonchlorid da- 

 gegen eine solche von nur 64,6 "/o? i"it andern Worten salpetersaures 

 Ammoniak l)rachte weniger Kupfer in Lösung als die aequivalente Menge von 

 salzsaurem Ammoniak. 



